196 RtrBIACEÄ.E. 



nata) ; die Angaben entlehnt an Michael. Man vergleiche 

 übrigens S. 21. 



Material. Yier Muster mit Bast. Das erste Blöckchen 

 gezeichnet 6772/3, i. J. 1891, von M. Java, von einem 

 Stamm oder Ast von ungefähr 10 cm Durchmesser, am 

 ausführlichsten untersucht; das Holz dick 0.6 cm, breit 

 3.5 cm und lang 14 cm. Das zweite Blöckchen gezeichnet 

 6866/3, von W. Java ; das dritte gezeichnet 6875/3, i. J. 

 1892, von W. Java; das vierte gezeichnet 30839/3, von 

 M. Java. 



Präparate. Quer-, Radial- und Tangentialschnitte ; 

 Mazerationspräparat. 



Reagentien. Wasser, Glycerin, Jodjodkalium, Phloro- 

 glucin u. Salzsäure, Jodjodkalium u. Schwefelsäure 66 %, 

 ScHULZEs Mazerationsgemisch. 



Mikrographie. 



Topographie. Man vergleiche Fig. 245. 



Kernholz fehlend in den 4 vorhandenen und unter- 

 suchten Blöckchen. Das Holz graulich weiß oder blaß 

 gelbbraun und rotbraun gefärbt. Zuwachszonen in 

 einzelnen Fällen angedeutet; gewöhnlich fehlend. Ge- 

 fäße gleichmäßig verteilt; in den verschiedenen Blöck- 

 chen etwas verschieden zahlreich, 20 bis 30 pro qmm 

 der Querfläche; immer oder so gut wie immer vereinzelt 

 liegend ; auf Querschnitten immer an Markstrahlen gren- 

 zend und öfter oder wenigstens ebensooft auf beiden 

 radialen Seiten wie auf einer ; übrigens zum viel größeren 

 Teil der Oberfläche an Fasertracheiden als an Holz- 

 parenchym. Fasertracheiden die Grundmasse des 

 Holzes bildend; ziemlich regelmäßig in radialen Reihen. 

 In einigen Blöckchen hie und da eine etwas dickere Faser 

 mit dünneren Wänden vorhanden. Holzparenchy m 

 in den verschiedenen Blöekchen verschieden reichlich 

 vorhanden; gewöhnlich höchstens ziemlich spärlich, im 

 Blöckchen gezeichnet 30839/3 höchstens ziemlich reicli- 

 lich; paratracheal, metatracheal und zwischen den Faser- 

 tracheiden zerstreut. Das paratracheale, wie schon oben 

 bei den Gefäßen mitgeteilt, spärlich vorhanden. Das 

 metatracheale höchstens ziemlich spärlich und durch sehr 

 viele Stufen in das zwischen den Fasertracheiden zer- 



